JURNAL DUNIA PENDIDIKAN https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP E-ISSN: 2746-8674
Analisa  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Penambahan  Limbah  Plastik  Hdpe  Dalam Campuran Beton
Hendrik  Mei Putra Lase 1 , Mainradus Januari Gulo 2 1,2 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia l. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214 Email: hendriklasehendrik@gmail.com

## Abstrak
Beton  adalah  campuran  antara  semen  Portland  atau  semen  hidraulik  yang  lain,  agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan tambah yang membentuk masa padat. Limbah plastik HDPE (High Density Polyethylene) adalah salah satu jenis limbah plastik yang sulit  diurai  oleh  alam  dan  membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama  untuk  terurai.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  akan  melakukan  analisis  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan limbah plastik HDPE  dalam campuran  beton,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengaruh penambahan  limbah  plastik  HDPE  dalam  campuran  beton  terhadap  kuat  tekan  beton. Persentase limbah plastik HDPE yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%, 10%, dan 15%  terhadap  berat  semen.  Hasil  kuat  tekan  beton  benda  uji  pada  umur  28  hari  adalah sebesar 20,5 N/mm2 untuk benda uji tanpa penambahan limbah plastik, 19,2 N/mm2 untuk benda  uji  dengan  penambahan  limbah  plastik  sebesar  5%,  19,4  N/mm2  untuk  benda  uji dengan penambahan limbah plastik sebesar 10%, dan 16,9 N/mm2 untuk benda uji dengan penambahan limbah plastik sebesar 15%. Berdasarkan data tersebut, hasil kuat tekan benda uji dengan penambahan limbah plastik HDPE mengalami penurunan dibandingkan dengan benda uji normal (tanpa penambahan limbah plastik).
Kata Kunci: Beton, Kuat Tekan, HDPE.

## PENDAHULUAN
Pembangunan dalam bidang konstruksi pada saat ini sedang mengalami kemajuan yang  pesat.  Ini  disebabkan  oleh  kebutuhan  masyarakat  akan  infrakstruktur  semakin meningkat  seiring  berjalannya  waktu  seperti  jalan,  jembatan,  dan  gedung-gedung  serta fasilitas  lainnya.  Beton  adalah  salah  satu  bahan  yang  sering  digunakan  dalam  konstruksi bangunan. Pemakaian beton sudah populer dan banyak kita jumpai dalam berbagai elemen konstruksi  bangunan  (Dewi  :  2017).  Dalam  SNI-03-2847-2002,  pengertian  beton  adalah campuran  antara  semen  Portland  atau  semen  hidraulik  yang  lain,  agregat  halus,  agregat kasar  dan  air,  dengan  atau  tanpa  bahan  tambah  yang  membentuk  masa  padat.  Dalam perkembangannya, beton sudah banyak menggunakan bahan tambah baik kimia maupun
non  kimia.  Salah  satunya  yaitu  pengguanan  limbah  plastik  HDPE  (High  Density Polyethylene) dalam campuran beton (Handayasari : 2017).
Limbah  plastik  HDPE  (High  Density  Polyethylene)  adalah  salah  satu  jenis  limbah plastik yang sulit diurai oleh alam dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Oleh sebab itu, dengan pemanfaatan limbah plastik HDPE sebagai bahan campuran beton diharapkan dapat menjadi solusi yang ramah lingkungan untuk mengurangi jumlah limbah plastic (Indriyati : 2019).
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  melakukan  analisis  kuat  tekan  beton  dengan penambahan limbah plastik HDPE dalam campuran beton, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan  limbah plastik HDPE dalam campuran  beton  terhadap  kuat  tekan beton. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi alternatif baru untuk mengurangi limbah plastik, menghasilkan beton dengan kualitas baik, dan dapat bermanfaat dalam dunia konstruksi khususnya dalam bidang beton (Mulyanto : 2015).
Beton  adalah  campuran  antara  semen  Portland  atau  semen  hidraulik  yang  lain, agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air,  dengan  atau  tanpa  bahan  tambah  yang  membentuk masa  padat  (SNI-03-2847-2002).  Tri  Mulyono  (2004:135)  mendefenisikan  beton  sebagai campuran semen Portland atau sembarang semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar,  dan  air  dengan  atau  tanpa  menggunakan  bahan  tambahan.  Proses  awal  terjadinya beton  adalah  pasta  semen  yaitu  proses  hidrasi  antar  air  dengan  semen,  selanjutnya  jika ditambahkan dengan agregat halus menjadi mortar dan jika ditambahkan dengan  agregat kasar  akan  menjadi  beton.  Penambahan  material  lain  akan  membedakan  jenis  beton, misalnya  jika  ditambahkan  dengan  tulangan  baja  akan  menghasilkan  beton  bertulang (Rizaliano : 2020).
Agregat  adalaha  material  berbutir,  misalnya  pasir,  kerikil,  batu  pecah,  dan  kerak tungku pijar, yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu  beton  atau  adukan  semen  hidrolik  (SNI-03-2847-2002).  Kandungan  agregat  dalam campuran beton biasanya sangat tinggi, dimana komposisi agregat tersebut berkisar antara 60-70%  dari  berat  campuran  beton.  Agregat  yang  digunakan  dalam  campuran  beton
biasanya berukuran lebih kecil dari 40 mm. agregat yang lebih besar dari 40 mm biasanya digunakan  untuk  pekerjaan  sipil  lainnya  seperti,  untuk  pekerjaan  jalan,  tanggul  penahan tanah, bronjong, atau bendungan (Sahay : 2010).
Air  diperlukan  pada  pembuatan  beton  untuk  memicu  proses  kimiawi  semen, membasahi  agregat  dan  memberikan  kemudahan  dalam pekerjaan  beton.  Air yang  dapat diminum  umumnya  dapat  digunakan  sebagai  campuran  beton.  Air  yang  mengandung senyawa-senyawa  yang  berbahaya  yang  tercemar  garam,  minyak,  gula,  atau  bahan  kimia lainnya, bila dipakai dalam campuran beton akan menurunkan kualitas beton, bahkan dapat mengubah sifat-sifat beton yang dihasilkan (Seppo : 2021).
Plastik  HDPE  (High  Density  Polyethylene)  adalah  jenis  plastik  yang  terbuat  dari minyak bumi. Memiliki karakteristik transparan, elastis, tidak berbau, dan tahan air. HDPE digunakan  sebagai  bahan  baku  dalam pembuatan  produk  plastik,  yang umumnya  berupa kantong plastik, plastik roll, dan plastik lembaran dengan beragam warna. Plastik ini hanya dapat digunakan sekali saja, karna semakin lama digunakan, plastik ini akan melepaskan senyawa berbahaya, antimoni trioksida (Widodo : 2021).
Plastik  HDPE  memiliki beberapa  kelebihan  antara  lain,  tahan  panas, mudah  untuk dibentuk,  tahan  terhadap  jamur,  lumut,  dan  pelapukan/pembusukan,  serta  mempunyai kekuatan yang besar sehingga tahan terhadap benturan. Limbah plastik HDPE sangat susah diurai dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Karna sifatnya yang sangat susah terurai, plastik jenis ini biasanya diolah kembali atau didaur ulang menjadi produk baru seperti perabot plastik, mainan, tas, dan lain- lain (Suwarno : 2016).

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif. Metode  penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta  klausalitas  hubungan-hubungannya,  dimana  pada penelitian  ini,  peneliti  melakukan eksperimen  terhadap  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan  limbah  plastik  HDPE  dalam campuran beton.
Penelitian ini dilakukan di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sakti Lubis No. 7R Medan.
Subjek  penelitian  adalah  orang  atau  benda  yang  dijadikan  sebagai  sampel  dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan subjek beton silinder dengan mutu rencana fc’ 20 MPa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Penentuan  proporsi  campuran  beton  betujuan  untuk  mengetahui  perkiraan  awal campuran  beton  yang  akan  dikerjakan  (SNI  7656  :  2012).  Beberapa  tahapan  dalam menentukan proporsi rancangan campuran adalah sebagai berikut:
a. Benda uji
Benda uji yang digunakan adalah benda uji silinder dengan ukuran:
- Diameter 100 mm
- Tinggi 200 mm
b.   Menentukan kuat tekan yang disyaratkan
Kuat tekan beton yang disyaratkan adalah sebesar  20 MPa.
c. Menentukan nilai deviasi standar (Sr)
Nilai deviasi standar bertujuan sebagai acuan untuk tingkat keberhasilan pengecoran yang akan dikerjakan Kebutuhan berat air untuk campuran beton.
m. Proporsi campuran untuk kebutuhan benda uji (normal)
Tabel 1. Proporsi untuk benda uji tanpa penambahan HDPE
Nilai Slump (mm)
Berat air [kg/m 3 ] beton untuk ukuran agregat berbeda 9,5 mm 12,7 mm 19 mm 25 mm 37,5 mm 50 mm 75 mm 150 mm Beton tanpa tambahan udara 25-50 207 199 190 179 166 154 130 113 75-100 228 216 205 193 181 169 145 124 150- 175 243 228 216 202 190 178 160 -
No Jenis bahan Kebutuhan material Volume (8 benda uji) 1 Batu pecah ¾ 19,76 kg
0,019 m 3 2 Pasir 11,72 kg 3 Semen 7,99 kg 4 Air 4,26 liter
Nilai proporsi untuk  campuran benda uji normal (tanpa tambahan limbah plastik HDPE) diperoleh  dengan  cara:  Menentukan  volume  benda  uji    Banyaknya  benda  uji  =  10 Ukuran benda uji: - 100 mm × 200 mm (2 buah)
150 mm × 300 mm (8 buah)
Total volume benda uji: Volume benda uji dengan ukuran 100 mm × 200 mm = π × r^2 × t …………………………………..(4.36)
Dimana: π = 3,14
r = jari-jari permukaan benda uji
t = tinggi benda uji Volume = 3,14 × 0,00252 × 0,2 = 0,00157 m3
Didapat  volume  benda  uji  sebesar  0,00157  m3  ×  (  8  buah)  =  0,01256  m3.  Maka, didapatkan nilai dari total volume benda uji adalah sebesar:
Total volume benda uji = 0,01256 m3 × 1,5 (faktor koreksi kesalahan) = 0,019 m3
n. Proporsi campuran untuk benda uji dengan penambahan limbah plastik HDPE 5%
Tabel 2. Proporsi campuran untuk benda uji dengan penambahan HDPE 5%
No Jenis bahan Kebutuhan material Volume (8 benda uji) 1 Batu pecah ¾ 19,76 kg 0,019 m 3 2 Pasir 11,72 kg
3 Semen 7,99 kg 4 Air 4,26 liter 5 Plastik HDPE 5% 0,40 kg
Untuk mendapatkan nilai kebutuhan plastik HDPE 5% untuk pembuatan benda uji adalah sebagai berikut:
Karna  penambahan  limbah  plastik  HDPE  disesuaikan  dengan  persentase  jumlah semen (jumlah semen tidak berkurang), maka perhitungannya adalah:
Plastik  HDPE  5%  =  jumlah  semen  yang  digunakan  untuk  pembuatan  benda  uji  × persentase penambahan plastik HDPE.
Plastik HDPE 5% = 7,99 × 5% = 0,40
Maka  didapat  nilai  kebutuhan  plastik  HDPE  untuk  pembuatan  benda  uji  adalah sebesar 0,40%.
Gambar 1. Grafik hasil uji kuat tekan beton benda uji Dari data tabel dan grafik di atas,  didapatkan hasil sebagi berikut:
a. Kuat  tekan  benda  uji  normal  (tanpa  penambahan  plastik  HDPE),  mengalami peningkatan seiring bertambahnya umur benda uji, yaitu sebesar  14,5 N/mm2, 17,4 N/mm2, 18,9 N/mm2, dan 20,5 N/mm2.
b. Benda uji dengan penambahan limbah plastik HDPE sebesar 5%, diperoleh nilai kuat  tekan  yaitu  14,5  N/mm2  diumur  7  hari,  16,5  N/mm2  diumur  14  hari, 15,6N/mm2 diumur 21 hari, dan 19,2 N/mm2 diumur 28 hari.
c. Benda uji dengan penambahan limbah plastik HDPE sebesar 10%, diperoleh nilai kuat tekan  yaitu, 17,6 N/mm2 diumur 7 hari, 16,3 N/mm2 diumur 14 hari, 16,3 N/mm2 diumur 21 hari, dan 19,4 N/mm2 diumur 28 hari.
d. Benda uji dengan penambahan limbah plastik HDPE sebesar 15%, diperoleh nilai kuat tekan yaitu, 17,3 N/mm2 diumur 7 hari, 14,5 N/mm2 diumur 14 hari, 16,6 N/mm2 diumur 21 hari, dan 16,9 N/mm2 diumur 28 hari.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan kuat tekan benda  uji  normal  (tanpa  penambahan  limbah  plastik  HDPE)  pada  umur  28  hari  adalah sebesar  20,5  N/mm2,  kuat  tekan  benda  uji  dengan  penambahan  limbah  plastik  HDPE sebesar 5% pada umur 28 hari adalah sebesar 19,2 N/mm2, kuat tekan benda uji dengan penambahan  limbah  plastik  HDPE  sebesar  10%  pada  umur  28  hari  adalah  sebesar  19,4 N/mm2, kuat tekan benda uji dengan penambahan limbah plastik HDPE sebesar 15% pada umur 28 hari adalah sebesar 16,9 N/mm2, kuat tekan benda uji tanpa penambahan limbah plastik  HDPE  lebih  besar  dibandingkan  dengan  benda  uji  dengan  penambahan  limbah plastik  HDPE,  kenambahan  limbah  plastik  HDPE  dalam  campuran  beton  menyebabkan penurunan kuat tekan seperti data yang tertera di atas, dari hasil pengujian, penggunaan limbah  plastik  HDPE  tidak  dapat  digunakan  lebih  dari  10%  dan  perlu  dilakukan pengembangan penelitian dengan rentang penggunaan antara 5% – 10%.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, S. U., & Purnomo, R. (2017). Pengaruh Tambahan Limbah Plastik HDPE (high density polyethylene)  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Pada  Mutu  k.  125.  TAPAK  (Teknologi Aplikasi Konstruksi): Jurnal Program Studi Teknik Sipil, 6(1).
Handayasari  Indah.  2017.  "Studi  Alternatif  Bahan  Konstruksi  Ramah  Lingkungan  Dengan Pemanfaatan Limbah Plastik Kemasan Air Mineral Pada Campuran Beton."
Indonesia, B. S. N. (1998). SNI 03-4804-1998 Metode Pengujian Berat Isi Dan Rongga Udara Dalam Agregat. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional Indonesia.
Indonesia,  S.  N.  (1974).  Cara  uji  kuat  tekan  beton  dengan  benda  uji  silinder.  Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
Indriyati, T. S., Malik, A., & Alwinda, Y. (2019). Kajian pengaruh pemanfaatan limbah FABA (Fly  Ash  dan  Bottom  Ash)  pada  konstruksi  lapisan  base  perkerasan  jalan.  Jurnal Teknik, 13(2), 112-119.
Mulyanto, T., Mochamad Solikin, S. T., & Budi Setiawan, S. T. (2015). Analysis Of Mechanical Properties Of Concrete SCC High Quality With The Use Of Technology High Volume Fly Ash Concrete (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Nasional, B. S. (2008). SNI 1969-2008 Cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat kasar.
Kementrian Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan PU.
Nasional, B. S. (2008). SNI 1970: 2008 Cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat halus. BSN, Jakarta.
Nasional, B. S. (2011). SNI 1974-2011 Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder. Badan Standardisasi Nasional Indonesia, 20.
Nasional,  B.  S.  (2012).  SNI  ASTM  C136:  2012:  Metode  uji  untuk  analisis  saringan  agregat halus dan agregat kasar. Jakarta: BSN.
Nasional, B. S. (2012). Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton pracetak untuk konstruksi bangunan gedung. Jakarta Badan Standarisasi Nas.
Nasional, B. S. (2014). SNI 2816: 2014. Metode Uji Bahan Organik dalam Agregat Halus untuk Beton. Badan Standar Nas. Indones, 10.
Nasional, B. S. (2015). SNI 2531: 2015 Metode uji densitas semen hidraulis (ASTM C 188-95 (2003), MOD).
RIZALIANO,  M.  A.  (2020).  ANALISA  PENGARUH  LIMBAH  PLASTIK  PET  DAN  HDPE  DAN PENAMBAHAN  SERAT  BAMBU  TERHADAP  KUAT  TEKAN  BETON  (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Bekasi).
Sahay, N. S., & Ngini, G. (2010). Pengaruh Penambahan Kawat Bendrat pada Campuran Beton terhadap Kuat Tekan Beton. Jurnal Perspektif Arsitektur, 5(02), 35-50.
Seppo,  A.  R.,  Rachman,  R.,  &  Ali,  N.  (2021).  Variasi  Suhu  Pemadatan  Campuran  AC-WC Menggunakan Batu Sungai Balusu Kabupaten Toraja Utara. J. Matriks Tek. Sipil, 9(1), 23-31.
Soebandono, B., & As’at Pujianto, D. K. (2013). Perilaku Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton Campuran Limbah Plastik HDPE. Semesta Teknika, 16(1).
Sutanto,  F.,  Samsurizal,  E.,  &  Budi,  G.  S.  (2014).  Analisa  Perhitungan  Sturktur  Bangunan Gedung  Head  Office  Dan  Showroom  Yamaha  Pontianak.  JeLAST:  Jurnal  PWK,  Laut, Sipil, Tambang, 3(2).
Suwarno, A., & Sudarmono, S. (2016). Kajian Penggunaan Limbah Plastik Sebagai Campuran Agregat Beton. Wahana Teknik Sipil: Jurnal Pengembangan Teknik Sipil, 20(1).
Widodo, A. (2012). Pengaruh Penggunaan Potongan Kawat Bendrat Pada Campuran Beton Dengan Konsentrasi Serat Panjang 4 Cm Berat Semen 350 Kg/M3 Dan Fas 0, 5. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, 14(2), 131-140.